Die duktilen Pflanzenfasern usw. 211 



2. Dictyosperma fibrosum ebenso 19,1, 20,9 und 15,9 %» durch- 

 schnittlich 18,6 7o Bruchdeliniing. 



3. Attalea funifera entsprechend 8,8, 9,9 und 7,27 %. durchschnitt- 

 lich 8,7^0 Bruchdehnung. 



4 Leopoldinia Piagaba zeigt das gleiche Verhalten wie Agave; 

 im lufttrockenen Zustande namlich ist die Bruchdetmung nur 

 3,18 7o ™ Durchschnitt von drei Proben, dagegen steigt im 

 feuchten Zustande die Duktilitat auf 24,85 ^o- 



Alle vier Fasern werden aus den Blattscheiden von Palmen ge- 



wonnen. 



Kann die Ursache der Duktilitat in der chemischen Beschaffen- 



heit der Zellwande liegen? 



A. Verholzung, 



In eiiier friiheren Arbeit tiber die Elastizitats- und Festigkeits- 

 verhaltnisse von Fasern *) hatte ich die Meinung ausgesproclien, daB 

 die Starke Verholzung dieser Fasern eine Eolle spiele bei der Er- 

 scheinung ihrer geschmeidigen Dehnbarkeit. Ergab siish doch, dajB 

 der Gehalt an „inkrustierenden Substanzen" bier bei weitem den 

 alier andern untersuchten Zellgewebe ahnlicher Art iibertrifft, sogar den 

 des Holzes. Ich fand ftir Agave, Kokos und Caryota entsprechend 



46,22: 58,4: 59,01 7o, wahrend Kiefernholz (nach Schulze) nur 41,99% 

 verholzende Substanzen aufweist. 



Ich bin jetzt geneigt, den Einfiufi der Verholzung geringer ein- 

 zuschatzen. So viel steht aber jedenfalls fest, daB die Verhaltnisse 

 hier durchaus nicht so einfach liegen, daB ein einziger Faktor die 

 mechanischen Eigenscbaften der Zellwande beherrscht Die Einwurfe 

 Schwendener's^), dai^ die aus den Untersuchungen der Techniker 

 bekannten Eigenscbaften der Holzer niemals eine duktile Dehnbarkeit 

 wie bei Metallen erkennen liefien und daB deshalb die Verholzung keine 

 RoUe spielen konnte, sind als zutreffend anzuerkennen. Allerdings 

 wird man gut tun, wenn man sich darauf beschrankt. zu sagen, daB sie 

 nicht die einzige Eolle spielt. Ich werde das im Verlaufe dieser Unter- 

 suchung noch naher zu begriinden versuchen. Es sei vorerst nur darauf 

 hingewiesen, dafi es in der Tat Holzer gibt, die mindestens die gleiche 

 prozentische Inkrustierung mit Holzsubstanzen zeigen wie die oben er- 



1) Vergi, Landw. Jahrbiicher 1892, Die Beziehungen zwischen Verholzung, 

 Festigkeit und Elastizitat vegetab. ZeUw., pag. 839 ff. 



2) Ber. d. D. l>ot. Ges. 1894. 



24* 



